TCVN8330-3:2010

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8330-3:2010 (EN 717-3:1996) về Ván gỗ nhân tạo - Xác định formaldehyt phát tán - Phần 3: Formaldehyt phát tán bằng phương pháp bình thí nghiệm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8330-3:2010 EN 717-3:1996 VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT PHÁT TÁN - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP BÌNH THÍ NGHIỆM Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 3: Formaldehyde release by the flask method Lời nói đầu TCVN 8330-3:2010 hoàn toàn tương đương với EN 717-3:1996. TCVN 8330-3:2010 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89/SC1 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng Cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8330 (EN 717) Ván gỗ nhân tạo - Xác định f ormaldehyt phát tán , gồm tiêu chuẩn sau: - TCVN 8330-3:2010 (EN 717-3:1996) Phần 3: Phương pháp b ì nh thí nghiệm . Bộ tiêu chuẩn EN 717 Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release , còn c ó các phần sau: - EN 717-1 Part 1: Formaldehyde release by the chamber method ; - EN 717-2 Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method . Lời giới thiệu Hiện nay, trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam đã có TCVN 7756-12:2007 Ván gỗ nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 12: Xác định hàm lượng f ormaldehyt , trong đó: - Điều 4 tương ứng với EN 717-1 Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 1: Formaldehyde release by the chamber method (Ván gỗ nhân tạo - Xác định f ormaldehyt phát tán - Phần 1: Phương pháp buồng thí nghiệm) ; - Điều 5 tương ứng với EN 717-2 Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 2: Formaldehyde release by the gas analysis method (Ván gỗ nhân tạo - Xác định f ormaldehyt phát tán - Phần 2: Phương pháp phân tích khí) ; và - Điều 6 tương ứng với EN 120 Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde content Axtraction method called the per f orator method (Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng f ormaldehyt - Phương pháp chiết còn gọi là phương pháp per f orator). Riêng phương pháp xác định f ormaldehyt theo phương pháp bình thí nghiệm trong EN 717-3 thì lần đầu tiên được chấp nhận thành Tiêu chuẩn quốc gia với số hiệu TCVN 8330-3:2010. Nguyên tắc của phương pháp bình thí nghiệm là đo lượng f ormaldehyt phát tán [Viện nghiên cứu Wilhem-Klaudiz (Ro ff ael 1975)]. Phương pháp này đã được sửa đổi qua nhiều tác giả ở nhiều nước. Sau khi đã thảo luận ở rất nhiều hội nghị, điều kiện nhiệt độ ở 40 ° C và chu kỳ thời gian là 3 h của phương pháp đã được thống nh ấ t đưa vào tiêu chuẩn này. VÁN GỖ NHÂN TẠO - XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT PHÁT TÁN - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP BÌNH THÍ NGHIỆM Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 3: Formaldehyde release by the flask method 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp bình thí nghiệm để xác định f ormaldehyt phát tán của ván gỗ nhân tạo không phủ bề mặt. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn n à y. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). EN 322 Wood-based panels - Determination of moisture content (Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ ẩm). EN 323 Wood-based panels - Determination of density (Ván gỗ nhân tạo - Xác định khối lượng riêng). EN 326-1 Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results (Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu, cắt và kiểm tra - Phần 1: Lấy mẫu, cắt mẫu thử và biểu thị kết quả thử nghiệm). 3. Nguyên tắc Formaldehyt phát tán được xác định bằng cách treo các mẫu thử có khối lượng xác định trên mặt nước trong một bình kín, được duy trì ở nhiệt độ không đổi. Formaldehyt phát tán từ mẫu thử trong một khoảng thời gian xác định được hấp thụ vào nước. Hàm lượng f ormaldehyt trong nước được xác định tr ắ c quang b ằ ng phương pháp axetylaxeton và kết quả được biểu thị b ằ ng miligam f ormaldehyt trên kilôgam tấm ván gỗ khô. 4. Thuốc thử 4.1. Quy định chung Tất cả các thuốc thử sử dụng cho các phép phân tích phải là cấp tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương (sau đây gọi chung là nước cất). 4.2. Axetylaxeton, cấp phân tích. 4.3. Amoni axetat, cấp phân tích. CHÚ THÍCH: Có th ể sử dụng thuốc thử có sẵn trên thị trường, miễn là đưa ra kết quả tương đương. 5. Thiết bị, dụng cụ 5.1. Dụng cụ thử nghiệm Sử dụng các dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các dụng cụ sau: 5.1.1. Bình thí nghiệm bằng polypropylen hoặc polyetylen kiểu 1 hoặc kiểu 2 (xem Hình 1 và Hình 2), dung t í ch 500 ml, có nắp đậy khít bằng vật liệu cùng loại. 5.1.2. Giá giữ mẫu bằng kim loại hoặc đai bằng cao su và móc treo . Các thành phần kim loại phải bằng thép không gì (xem Hình 1 và Hình 2). 5.2. Thiết bị phòng thử nghiệm 5.2.1. Bể ổn nhiệt , có khả năng ổn định nhiệt độ ở (40 ± 1) ° C . 5.2.2. Cuvet , có chiều dày cuvet thích hợp với quang phổ kế. 5.2.3. Bình định mức , dung tích 1 000 ml (đã hiệu chuẩn ở 20 °C). 5.2.4. Bình định mức, dung tích 100 ml (đã hiệu chuẩn ở 20 °C). 5.2.5. Bình thí nghiệm, dung tích 50 ml (có nút đậy). 5.2.6. Pipet có bầu (đã hiệu chuẩn ở 20 °C), dung tích 5, 10, 15, 20, 25, 50 v à 100 ml. 5.2.7. Bình Erlenmeyer, dung tích 250 ml. 5.2.8. Micro buret. 5.2.90 Buret dung tích 50 ml, có vạch chia chính xác đến 0,05 ml (đã hiệu chuẩn ở 20 °C). 5.2.10. Đồng hồ bấm giây. 5.2.11. Cân, có độ ch í nh xác đến 0,001 g. 5.2.12. Tủ sấy khô có thông gió , có khả duy trì nhiệt độ ở (103 ± 2) ° C . 5.2.13. Tủ sấy có thông gió (dung tích tối đa 60 L), có khả năng duy trì nhiệt độ ở (40 ± 1) ° C tại bất kỳ vị trí nào trong tủ sấy. 5.2.14. Quang phổ kế, có khả năng đo độ hấp thụ ở 412 nm. Kích thước t í nh b ằ ng milimét CHÚ DẪN 1 Nắp 2 Bình chứa, dung tích 500 ml 3 Gioăng để gắn k í n 4 Móc có đoạn ren đường kính 3 mm đến 4 mm 5 Bề mặt nước CHÚ THÍCH : Kích thước của kẹp v à móc chỉ là ví dụ. Hình 1 - Dụng cụ thử nghiệm kiểu 1 đối với phương pháp bình thí nghiệm Kích thước tính b ằ ng milimét CH Ú D Ẫ N 1 Bình polyetylen, dung t í ch 500 ml có n ắ p 2 Móc bằng thép không g ỉ 3 Dây cao su đ à n hồi 4 Bề mặt nước Hình 2 - Dụng cụ thử nghiệm ki ể u 2 đối với phương pháp bình thí nghiệm 6. Mẫu thử 6.1. Lấy mẫu M ẫ u thử, có kích thước 25 mm x 25 mm và chiều dày bằng chiều dày tấm ván gỗ, được lấy theo EN 326-1, từ những phần phân bố đều trên toàn bộ bề rộng tấm ván gỗ (đ ã được làm nguội) và cách mỗi đầu tấm 500 mm. 6.2. Mẫu thử để xác định độ ẩm L ấ y 12 mẫu thử để xác định độ ẩm. 6.3. M ẫ u th ử để xác định các giá trị b ì nh thí nghiệm Lấy một số lượng mẫu thử vừa đủ sao cho có được khoảng 100 g tấm ván gỗ để xác định giá trị bình thí nghiệm ( F v ). Xác định khối lượng của mẫu, chính xác đến 0,01 g. S ố lượng mẫu thử cho mỗi tổ mẫu được chọn sao cho tổng khối lượng của các mẫu c à ng sát với 20 g càng tốt. Trong trường hợp không thể, nên lấy tổng khối lượng dưới 20 g. Các mẫu thử phải được cắt ngay sau khi tấm ván gỗ được làm nguội. Sau khi cắt, các mẫu thử phải được bảo quản kín tại nhiệt độ phòng. Để tiện so sánh, thời gian từ khi cắt đến khi thử nghiệm càng như nhau càng tốt, nhưng không vượt quá 72 h. 7. Cách tiến hành 7.1. Xác định độ ẩm Xác định độ ẩm theo EN 322. Xác định độ ẩm song song trên hai mẫu của ít nhất bốn mẫu th ử . 7.2. Xác định formaldehyt phát tán Phải luôn luôn tiến hành các phép xác định tr ê n các tổ mẫu th ử kép. Ch ê nh lệch giữa hai giá trị đơn lẻ không vượt quá 20 % của giá trị cao hơn. Trường hợp vượt quá 20 % th ì phải tiến h à nh phép xác định thứ ba. Dùng kẹp cố định các mẫu thử đối diện nhau và sử dụng móc như chỉ ra trên Hình 1 để gắn các kẹp mẫu vào nắp bình chứa hoặc dùng đai cao su cố định các mẫu th ử như chỉ ra trên Hình 2. Dùng pipet có bầu thêm 50 ml nước c ấ t ở 20 ° C vào bình chứa, gắn mẫu vào nắp và đóng bình chứa sao cho kín kh í . Mặt đáy của mẫu thử phải cách mặt nước khoảng 40 mm. Chuẩn bị bình chứa thứ hai theo đúng cách thức vừa nêu trên. Đưa các bình chứa kín vào tủ sấy (xem 5.2.13) tại nhiệt độ (40 ±1) ° C . Duy trì nhiệt độ này trong suốt quá trình thử. Các b ì nh chứa phải c hoán chỗ nhỏ hơn 10 % so với thể tích của tủ sấy, có nghĩa là không được nhiều hơn một bình chứa trên 6 L thể tích tủ sấy nhằm tránh sự mất ổn định nhiệt độ. Các b ì nh chứa phải được đặt so le và cách nhau một khoảng tối thiểu là 50 mm. Sau khoảng (180 ±1) min, lấy các bình chứa ra khỏi tủ sấy và nhấc ngay nắp có gắn các mẫu thử ra khỏi bình. Chuyển dung dịch trong bình chứa vào hai bình thí nghiệm dung tích 50 ml, đậy chặt nút bình và để nguội đến nhiệt độ phòng, khoảng 20 ° C . 7.3. Xác định nồng độ formaldehyt trong dung dịch nước 7.3.1. Khái quát Hàm lượng f ormal d ehyt của dung dịch nước được xác định bằng phương pháp trắc quang. 7.3.2. Nguyên tắc Phép xác định dựa trên phản ứng Hantzsch trong đó f ormaldehyt trong nước phản ứng với các ion amoni và axetylaxeton để tạo phức diaxetyldhydrolutidlin (DDL). DDL hấp thụ tối đa ở bước sóng 412 nm. Phản ứng này đặc trưng cho f ormaldehyt. CHÚ THÍCH: Các qu y trình trắc quang thích hợp khác cũng có thể được sử dụng. 7.3.3. Thuốc thử 7.3.3.1. Dung dịch axetylaxeton Đổ 4 ml axetylaxeton vào bình định mức dung tích 1 000 ml và thêm nước cất đến vạch mức. 7.3.3.2. Dung dịch amoni axetat Hòa tan 200 g amoni axetat với nước cất trong bình định mức dung tích 1 000 ml và thêm nước đến vạch mức. 7.3.4. Cách tiến hành Dùng pipet (5.2.6) lấy 10 ml từ dung dịch nước (xem 7.2) và thêm 10 ml dung dịch axetylaxeton (7.3.3.1) và 10 ml dung dịch amoni axetat (7.3.3.2) vào b ì nh thí nghiệm dung tích 50 ml (5.2.5). Đậy nắp bình, lắc và làm ấm trong thời gian 15 min trong b ể ổn nhiệt (5.2.1) ở nhiệt độ (40 ±1) ° C . Dung dịch này có màu vàng chanh, được để nguội trong nhiệt độ phòng và tránh ánh sáng (khoảng 1 h). Lượng hấp thụ của dung dịch được xác định bằng quang phổ kế (5.2.14) ở bước sóng 412 nm so với nước c ấ t. Tiến hành phép thử trắng với nước cất, giá tr ị của phép thử trắng được sử dụng để xác định giá trị bình thí nghiệm ( F v ). 7.3.5. Dựng đường chuẩn (xem H ì nh 3) 7.3.5.1. Khái quát Đường chuẩn được xây dựng từ dung dịch f ormaldehyt tiêu chuẩn, nồng độ dung dịch f ormaldehyt được xác định bằng phương pháp chuẩn độ iot. Đường chuẩn phải được kiểm tra ít nhất một tuần một lần. 7.3.5.2. Dung dịch f ormaldehyt tiêu chuẩn Thuốc thử: - dung d ịch iot tiêu chuẩn, nồng độ c ( I 2 ) = 0,05 mol/l; - dung dịch natri thiosul f at tiêu chuẩn, nồng độ c (Na 2 S 2 O 3 ) = 0,1 mol/l; - dung dịch natri hydroxit tiêu chuẩn, nồng độ c (NaOH) = 1 mol/l; - dung dịch axit sul f uric tiêu chuẩn, nồng độ c (H 2 SO 4 ) = 1 mol/l. Các dung dịch này được chuẩn hóa trước khi sử dụng. - dung dịch hồ tinh bột 1 % khối lượng. Pha loãng khoảng 2,5 g dung dịch formaldehyt (nồng độ 35 % đến 40 %) trong bình định mức dung tích 1 000 ml, thêm nước đến vạch mức. Xác định nồng độ formaldehyt chính xác như sau: Trộn 20 ml dung d ịch f ormaldehyt tiêu chuẩn với 25 ml dung dịch iot và 10 ml dung dịch natri hydroxit. Sau khi để yên 15 min và tránh ánh sáng, thêm 15 ml dung dịch axit sul f uric chuẩn độ ngược iot dư với dung dịch natri thiosul f at. Gần cuối phép chuẩn độ thì thêm vài giọt dung dịch hồ tinh bột để làm chất ch ỉ thị. Tiến hành song song phép thử trắng với 20 ml nước cất. Tính hàm lượng f ormaldehyt theo công thức sau: c (HCHO) = (V o - V) x 15 x c (Na 2 S 2 O 3 ) x 1 000/20 (1) trong đó: c (HCHO) là nồng độ f ormaldehyt, tính bằng miligam tr ê n lít; V là thể tích dung dịch thiosul f at chuẩn độ, t í nh bằng mililít; V 0 là thể tích dung dịch thiosul f at chuẩn độ dùng cho mẫu trắng, t í nh bằng mililít; c (Na 2 S 2 O 3 ) là nồng độ dung dịch natri thiosul f at, tính bằng mol trên lít. CHÚ THÍCH: 1 ml của 0,1 mol/l dung dịch thiosul f at tương đương 1 ml của 0,05 mol/l dung dịch iot và mg f ormaldehyt. 7.3.5.3. Dung dịch formaldehyt hiệu chuẩn Sử dụng nồng độ đã xác định theo 7.3.5.2 để tính th ể tích dung dịch f ormaldehyt có chứa 15 mg f ormaldehyt. Dùng micro buret (5.2.8) chuyển lượng dung dịch này vào bình định mức dung tích 1 000 ml (5.2.3) v à thêm nước cất đến vạch mức. 1 ml của dung dịch hiệu chuẩn chứa 15 m g f ormaldehyt. 7.3.5.4. Xác định đường chuẩn Dùng pipet lấy 0, 5, 10, 20, 50 hoặc 100 ml dung dịch f ormaldehyt hiệu chuẩn (7.3.5.3) vào bình định mức dung tích 100 ml và thêm nước cất đến vạch mức. Lấy 10 ml của từng dung dịch đã được phân tích trắc quang theo cùng qu y trình như mô tả trong (7.3.4). Các giá trị hấp thụ được vẽ trên biểu đồ ứng với nồng độ f ormaldehyt ( c ) (giữa giá trị 0 mg/ml và 0,015 mg/ml). Độ dốc (f) của đường chu ẩ n được xác định bằng phương pháp dựng đ ồ thị hoặc bằng cách tính toán (xem Hình 3). CH Ú D Ẫ N: c = f x (A s - A b ) a) Nồng độ của dung dịch hiệu chu ẩ n loãng ( c ) b) Sự hấp thụ (A s - A B ) Hình 3 - V í dụ về đường chuẩn cho formaldehyt xác định theo phương pháp axetylaxeton (chiều dày cuvet 10 mm) 8. Biểu thị kết quả 8.1. Độ ẩ m Độ ẩ m H được x á c định theo EN 322. 8.2. Giá trị bình thí nghiệm ( F v ) Lượng formaldehyt hấp thụ trong 10 ml của dung dịch trong bình chứa được xác định bằng phương pháp trắc quang mô tả theo 7.3.4. Giá trị bình thí nghiệm ( F v ), tính bằng miligam trên kilôgam của tấm ván gỗ đã sấy khô, được tính theo công thức sau: (2) trong đó: A s là độ h ấ p thụ của dung dịch phân tích từ bình chứa; A B là độ hấp thụ của phép phân tích mẫu trắng; f l à độ dốc của đường chuẩn, tính bằng miligam trên mililít; H là độ ẩm của mẫu thử, tính bằng phần trăm; m là khối lượng của mẫu th ử , tính bằng gam. 9. Báo cáo thử nghiệm Ngoài các thông tin theo EN 326-1, báo cáo thử nghiệm phải bao gồm thêm các thông tin sau: - loại tấm ván gỗ; - khối lượng thể tích tấm ván gỗ theo EN 323, tính bằng kilôgam trên mét khối; - các thông tin liên quan đến th ờ i gian sản xuất, hoàn thiện v à đánh nhẵn bề mặt; - ngày tiến hành xác định formaldehyt; - độ ẩm, tính bằng phần trăm, tại thời điểm th í nghiệm; - giá trị bình thí nghiệm ( F v ) tính bằng miligam trên kilôgam, chính xác đến 0,1 mg/kg tấm ván gỗ đã sấy kh ô (các giá trị đơn lẻ của từng phép xác định và giá trị trung bình); - mô tả các chi tiết khác.